다공성 Cu 폼 을 37 % HCl 로 세척 한 후 , 에탄올 및 탈 이 온수 로 소니 케이 션 하 였 다 . 이어서 , 상기 다공성 Cu 폼 을 1 . 05 g 의 NaOH 및 300 mg 의 ( NH 4 ) 2 S 2 O 8 을 포함 하 는 수용액 14 ml 에 30 분 간 함침 하 였 다 . 상기 다공성 Cu 폼 이 푸른 빛 을 띄 면 , 탈 이온 수 로 여러 번 세 척 한 후 공기 중 에 건조 시켜 Cu ( OH ) 2 나노 와이어 를 형성 하 였 다 . 상기 Cu ( OH ) 2 나노 와이어 를 180 ℃ 에서 1 시간 동안 열처리 하 여 CuO 나노 와이어 를 형성 하 였 고 , 상기 CuO 나노 와이어 는 Ar 로서 포화 된 1 M 의 NaHCO 3 수용액 에서 - 1 . 08 V vs Ag / AgCl 의 전압 이 인가 되 어 Cu 나노 와이어 로 환원 되 었 다 .